weniger zu fürchten. Auf die Trockenheit des Holzes ist grosse Sorg- 

 falt zu verwenden, jedoch liefert künstlich getrocknetes Holz weniger 

 gute Zündhölzer als an der Luft getrocknetes. Nachdem die Hölzchen 

 entweder mit der Hand oder Maschine in den Rahmen gespannt sind, 

 werden sie mit dem Ende, welches geschwefelt oder gefettet werden 

 soll, auf einer zur dunkel Kirschroth-Gluth erhitzten Platte so lange 

 hin und hergeschoben, bis alle Feuchtigkeit entwichen ist und die 

 Enden anfangen braun zu werden. Sodann werden sie sofort in den 

 daneben stehenden geschmolzenen Schwefel eingetaucht und der über- 

 flüssige Schwefel durch eine kräftige Bewegung abgeschleudert. Waren 

 die Hölzchen zu kalt und der Schwefel zu heiss, dann bleibt zu viel 

 Schwefel hängen und dann werden beim Anreiben die Phosphorköpf- 

 chen leicht abspringen, was oft gefährlich wird. Der anzuwendende 

 Schwefel soll Arsenfrei sein. Das Fetten der sogenannten Wiener 

 Salonhölzer wird in gleicher Weise ausgeführt , es ist aber auch hier 

 darauf zu sehen, dass an den Hölzchen, die in das geschmolzene 

 Stearin eingetaucht werden, nicht zu viel hängen bleibt, weshalb es 

 sich empfiehlt, die in das Fett eingetauchten Rahmen nochmals über 

 die erhitzte Eisenplatte zu ziehen. Die so vorbereiteten Hölzchen 

 werden dann in die Phosphormasse getaucht. Die Phosphorzündmasse 

 enthält ausser Phosphor noch sauerstoffreiche Metalloxyde, welche 

 theils färbend wirken, theils das rasche Abbrennen der Masse be- 

 dingen. Die Beimischung von feinem Sand (chemisch abgeschiedene 

 Kieselsäure), gestossenes Glas, Birastein etc. dient theils um die 

 Masse consistenter zu machen, theils um die Entzündlichkeit des Phos- 

 phors beim Anreiben zu erhöhen. Zum Bindemittel dient Gumm^ 

 arabicum oder Leim. Der anzuwendende Phosphor soll weiss und 

 arsenfrei sein; der Salpeter chlorfrei. Die Anwendung des Chlor- 

 säuren Kalis an Stelle des Salpeters ist aus leicht begreifliehen 

 Gründen aufgegeben werden. Als Verdickungsmittel ist der Leim 

 dem Gummi arabicum vorsuzieben; denn einmal ist ersteres billiger 

 und zweitens liefert letzterer feuergefährlichere Waare. Die Bereitung 

 der Ziindmasse ist folgendermassen auszuführen. Der 24 Stunden in 

 wenig Wasser eingequellte Leim wird in einem kupfernen Kesselchen 

 bei 55— -600 C flüssig gemacht, (im Wasserbade), und dann in kleinen 

 Portionen der Phosphor unter beständigem Rühren mit einer Rühr- 

 kelle eingetragen; am besten führt man diese Operation aus, nach- 

 dem das Leimgefäss vom Wasserbade entfernt ist, da die Temperatur 

 45" nicht übersteigen soll. Sollte sich der an die Oberfläche kom- 

 mende Phosphor entzünden, dann wird er durch Ueberwischen mit 

 einem in kaltes Wasser getauchten Schwämme ausgelöscht. Sobald 

 aller Phosphor eingerührt ist soll die ganze Masse eine weisse Emul- 

 sion darstellen, und gleichmässig zähe und fadenziehend erscheinend, 

 ohne Knötchen auf der Rührkelle zu zeigen. Für die Darstellung der 

 Zündmasse für Wiener Salonhölzer dient folgendes Recept : 2,75 Pf. 

 Phosphor; 6,5 Pf. Gummi arab.; 21 Pf. Mennige; VS Pf. ehem. reine 

 Salpetersäure von 40° B*»; 0,25 Pf. bester Kienruss; 1 Pf. Braunstein; 



